( 424 ) 



Cuivre resté sur les feuilles 



avec 



les bouillies déposées : 



i" immédiatement 2» 24 heures 

 après après 



Nature des bouillies. la préparation. la préparation. 



pour 100. pour 100. 



D I) bourguignonne à 2 pour loo de carbonate de soude. 42,0 » 



D' » 11 à 4 pour 100 » » . . 57,3 6,2 



E » à 2 pour, 100 de bicarbonate de soude 72,0 traces. 



E' i> à 4 pour 100 » » 26,6 » 



F » à 2 pour 100 de savon 891 1 " 



F' » à 3 pour 100 » 93 , 6 25 , 8 



G » à 3 pour 100 de carbonate de potasse 37, i 29,3 



H » à 3 pour 100 » d'ammoniaque 3o,5 traces. 



I Eau céleste à 2 pour 100 d'ammoniaque 16,0 » 



I' » à 3 pour 100 » (alcaline) 38,6 9,6 



J Bouillie à 2 pour 100 de verdet gris 33,2 32,9 



K Solution à 2 pour 100 de verdet neutre 12,7 12,7 



» Les mêmes expériences, répétées avec la pluie naturelle, ont donné des résultats 

 analogues. 



» Il résulte dti Tableau jDrécédent, comme de nos essais sur les plaques 

 de verre, que d'une façon générale les bouillies sont d'autant moins adhé- 

 rentes qu'elles sont plus anciennement préparées. Cette propriété peu ac- 

 cusée dans les bouillies à la chaux est, au contraire, très accentuée dans 

 les bouillies à la soude, au savon ou à l'ammoniaque. 



» En résumé, il résulte de ce travail : 1° que les bouillies, surtout celles 

 à la soude ou au savon, doivent être employées aussitôt a^Drès leur prépa- 

 ration; 1° que ces différentes bouillies peuvent être classées, au point de 

 vue de l'adhérence, dans l'ordre suivant : 



)) 1° Bouillie au savon; 



» 2° Bouillie à 2 pour 100 de bicarbonate de soude; 



» 3° Bouillie au carbonate de soude; 



» 4° Bouillie à la chaux et au carbonate de potasse; eau céleste; verdet gris; 



» 5° Bouillie à la gélatine; 



» 6° Bouillie à la mélasse ; 



11 7° Verdet neutre. 



» 3° Les bouillies sont, en général, d'autant plus adhérentes qu'elles 

 sont plus rapprochées de la neutralité. " 



La séance est levée à 3 heures un quart. 



J. B. 



